812 



Jen de besfcanddeelen niet voldoende of in het geheel niet ge- 

 smolten worden, of wel de temperatuur, waarbij de erts zij- 

 ne zuurstof aan de kool of het gevormde oxijdum carbonii 

 afstaat, niet hoog genoeg zijn: in het laatste geval zal wei 

 wat houtskool nutteloos verbrand worden , en tevens een deel 

 van het reeds gedesoxijdeerde metaaloxijde , door de groote 

 hoeveelheid dampkringslucht , die voor V± bijna uit zuurstof be- 

 staat, weder geoxideerd worden. Hoe dit ook zij, ik geloof » 

 als men in het onzekere in de berekening verkeert (terwijl de 

 praktijk toch ook het beste aangeeft op welke wijze men het goe- 

 de punt het meest benadert) , dat wanneer de kapaciteit iets te 

 groot is, dit boven het andere uiterste te verkiezen is. Dit 

 heeft bij de chinesche ovens dan ook plaats, bij welke het 

 laatste opgenoemde bezwaar veel wordt tegengegaan , doordat 

 de smelters als het ware instinktmatig zorg dragen, dat de 

 oven altijd met eenen overvloed van kolen beladen is. 



De hoeveelheid tin welke uit den erts verkregen icordt. 



De tinerts, zoodanig als ze gesmolten wordt, heeft noch al- 

 tijd noch overal, wegens verschillende oorzaken, hetzelfde tin- 

 gehalte (1). Er zouden vrij wat kostbare proeven vereischt wor- 

 den, indien men het door de smelting bij verschillende mijnen op 

 Banka ondergane verlies naauwkeurig wilde kennen, terwijl er 

 toch ook nog omstandigheden daar zijn , die ongemerkt op de 

 juistheid er van schadelijk hunnen invloed kunnen uitoefenen. 



De erts namelijk, gesmolten zijnde, wordt in tinmetaal, en 

 in eene slak , tra genaamd, gescheiden. Deze tra bevat in ha- 

 re poriën vele tinkorrels en ook eenig tinerts: zij wordt, na 

 gebluscht te zijn, met eenen ijzeren vlegel fijn geslagen en ge- 

 wasschen. Vervolgens wordt ze op gelijke wijze als de erts, 

 met houtskolen overgesmolten, het terugblijvende verder als 



.(]) Die in Cornwallis zum verschmelzen bestimmten Erze, deren Gehalt 

 an Zinn von 50 — 70° veranderlich ist. u. s. w. Villefosse, Mineral Reich- 

 thum Th. V. S. 570. 



